182 
b. Chemisches Verhalten und Zusammensetzung. 
Im Kolben unter Luftabschluss wird etwas Schwefel 
und eine Spur Schwefelarsen abgegeben (Verunreinigung 
durch Arsennickelglanz). Auf Kohle geschmolzen zu mag¬ 
netischer Kugel entwickelt es etwas Antimondampf (Ver¬ 
unreinigung durch Antimonnickelglanz). Mit Borax und 
Phosphorsalz Reaction auf Nickel, etwas Eisen, Spur Kobalt. 
Kochende concentrirte Salzsäure greift weder den 
Millerit noch .den reinen Polydymit im geringsten an. 
Unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff löst sich aber 
eine Spur Zink und etwas Wismuth (Verunreinigung durch 
Zinkblende und Wismuthglanz). Unter gleichzeitiger Ent¬ 
wickelung von Kohlensäure löst sich der beigemengte Eisen- 
spath. Salpetersäure löst das Erz leicht auf zu grüner 
Lösung. 
Die Analyse der in Salzsäure mehrere Tage hindurch 
ausgekochten und dann vom gelben Millerit so sorgfältig 
wie möglich und fast ganz befreiten Polydymit-Krystalle 
ergab nach Abzug des Quarzrückstandes: 
I. (0,2807 g). 
in Procenten in Molekülen 
Schwefel 
40,270 
Summe 
1,259 
Arsen- Antimon¬ 
nickelglanz 
0,014 0,004 
Polydymit 
1,241 = 1,275 
Arsen 
1,041 
0,014 
0,014 
— 
— 
Antimon 
0,508 
0,004 
— 
0,004 
— 
Eisen 
3,844 
0,068 
— 
— 
0,068 | 
0,010 0,973 = 1. 
0,895 * 
Kobalt 
0,606 
0,010 
— 
— 
Nickel 
53.508 
y * 
• 
0,913 
0,014 
0,004 
99,777 
II (0,1963 g). 
in Procenten 
Summe 
Schwefel 39,194 1,225 
in Molekülen 
Arsen- Antimon¬ 
nickelglanz 
0,031 0,012 
Polydymit 
1,182 = 1,261. 
Arsen 
2,303 
0,031 
0,031 
— 
— 
Antimon 
1,151 
0,012 
— 
0,012 
— 
Eisen 
4,122 
0,073 
— 
— 
0,073 ) 
0.937 = 1. 
0,864 1 
Kobalt 
Nickel 
j 53,131 
0,907 
0,031 
0,012 
99,901 
